— 475 — 



Descloizita: 



PbO 23.27 



ZnO 10.03 



MnO 0.24 



H'O 1 .49 



P^O^ O . 26 



44. 37^ 



Vo 



Tnsoluble. . . 



3.12 



99.34% 



Resumiendo los resultados de estos análisis, se nota 

 una proporción relativamente muy constante entre los 

 componentes principales de la Descloizita. Solo respecto 

 á la cantidad total de agua, obtenida en los análisis in- 

 directamente, por vía de la calcinación, se notan algunas 

 diferencias, lo que indudablemente es debido, lo mismo 

 que á veces el pequeño exceso de los óxidos metcálicos, á la 

 existencia de pequeñas cantidades de carbonato, proce- 

 dente de una descomposición parcial, y cá la presencia de 

 agua higroscópica, al lado de la constitucional-, puesto 

 que también en los minerales análogos, que carecen de 

 esta agua, como por ejemplo en la Vanadinita, hemos 

 encontrado frecuentemente hasta 0.9 % de pérdida so- 

 bre la lámpara, y en una muestra parcialmente descom- 

 puesta, hasta 4 ^/q de agua y ácido carbónico. 



La relación atómica entre las composiciones principales 

 en las cuatro muestras analizadas es la siguiente : 



y(PAs)^0^ PbO ZnO(MnFe) H^O = V^Qs RQ -f H=0 



I. 



1 



2.07 



1.90 



1.03 = 



1 



4 



1 



II. 



1 



1.94 



1.90 



1.43 = 



1 



4 



1.5 



III. 



1 



2.06 



2.22 



(?) = 



1 



4 



(?) 



IV. 



1 



1.96 



2.40 



1.62 = 



1 



4 



1.5 



Medio prop. 



i 



2.04 



2.H 



1.25 = 



i 



4 





Eesulta, pues, que la Descloizita es un yanadato tetra- 



